SÉANCE DU 2 1 AVRIL 1911. Io85 



égal à quelques kilogrammes seulement donne naissance, sur la surface ainsi 

 préparée, à des réseaux très nets, d'une grande régularité. Une nouvelle 

 ascension de la charge jusqu'à 220''''' a pour effet de resserrer ces réseaux, 

 au point de les rendre indistincts; un second polissage, suivi d'une légère 

 augmentation de l'extension fait ensuite apparaître d'autres réseaux, qui 

 redeviennent, à leur tour, de plus en plus confus, quand la charge monte. 

 Le même phénomène peut être répété aussi souvent qu'on le veut, «ans 

 qu'il perde de sa netteté, jusqu'à la formation de la striction générale. 



Ce procédé est également avanlageuxavec les métaux qui n'ont subi qu'un écrouissage 

 modéré, et dont par suite la limite élastique est assez éloignée de la charge de 

 rupture. Il arrive en effet pour ces inélaux, que la superposition des déformations 

 obli(]ues des deux systèmes conjugués altère peu à peu la régularité de leur (li>tribution, 

 et, après un certain allongement, il est pour ainsi dire impossible de suivre, au milieu 

 des dénivellations multiples de la surface, la progression du mouvement moléculaire. 



L'observation devient au contraire 1res aisée quand on isole les défoimations 

 afférentes à cliaque accroissement de leffoit. 



J'ajouterai (pie le polissage limité à l'une des faces de la barrette a pour 

 conséquence un cintrage transversal du métal, la face non polie, primitive- 

 ment plane, prenant, après cette opération, une concavité accentuée, dont 

 la flèche dépasse 1""" dans les lames de laiton ci-dessus visées. On doit 

 en conclure que le mouvement moléculaire n'a pas la même valeur dans 

 toute l'épaisseur du métal, et que, maximum à la surface, il décroît jusqu'à 

 l'axe. Dans ces conditions, si l'on considère une section droite, la matière 

 qui la constitue subit une tension plus grande suivant le pourtour (]ue dans la 

 région centrale. Quand, dès lors, on vient à enlever en partie le métal de 

 l'une des faces, par polissage, la face opposée subit une contraction élas- 

 tique, qui, combinée avec la dilatation des éléments voisins de l'axe, lui 

 donne une forme d'autant plus concave que la quantité de métal disparu 

 est plus considérable. 



D'autres procédés permettent également de se rendre compte de l'orien- 

 tation du mouvement moléculaire dans les métaux recuits. <)ti |iout, en 

 particulier, faire naître systématiquement des strictions obliques dans des 

 régions déterminées à l'avance, en modifiant l'état de la surface ou des 

 bords, au moyen de trous ou d'encoches. 



Notamment, une barrette de 20™" de largeur, munie d'encoches distantes de ao""", 

 et disposées sur les deux bords, en regard les unes des autres, de manière quelles 

 forment des carrés, est affectée de strictions obliques partant des encoches et faisant 

 l'angle a avec la direction de la lame, à l'exclusion de toute autre strictiou ; un fait ;é 



